ti3 



utdrag med magneten all jernsand; upplös 

 i kungsvatten, som lemnar iridium och 

 osmiura; fäll den kokheta lösningen med 

 en kokhet mättad lösning af salmiak, och 

 sila medan vätskan är varm; tvätta fäll- 

 ningen väl, torka och bränn den. Upp- 

 lös åter det så erhållna platinapulvret och 

 gör om samma operation, hvarvid plati- 

 nan fSiS ren och fri från tillika nedfallan- 

 de rhodium och iridium. Då den nu ef- 

 ter bränning smältes i lagen af knalluft» 

 erhålles den ytterst smidig och dess eg» 

 vigt är 23,543, således högre än man för- 

 ut funnit den. De öfriga solutionerna fäl- 

 las med zink och tvättas med surt vatten, 

 metallen sammansmältes med silfver och 

 capelleras. Regulus utvalsas till tunnt bleck, 

 salpetersyra upplöser derur silfver och pal- 

 ladiura, derefter kungsvatten platina, och 

 till slut återstår rhodium olöst. En gan- 

 ska fullständig beskrifning på platinans 

 rening i stort, äfven som på franska sät- 

 tet att bringa den tillsamman i en smidig 

 klump, är gifven af Barruel **}, men hvars 

 innehåll är för vidlyftigt att här uppta- 

 gas. Sättet att gifva den sammanhang 

 består i att coraprimera det glödgade pul- 

 vret i degeln och att inlägga nytt, tills 

 intet mer får rum, Derefter betäckcs de- 

 geln och göres hvitglödgande. Metallen 

 uttages så hastigt som möjligt och inläg- 

 ges i en stål-form, försedd med en pas- 

 sande stempel, som med 3 till 4 slag af 



*) TiLLOca'» Phil. Magazin, Man tSii: f>. t<ji. 

 K. V, J. Jtéb. tSaa. 8 



